표 3 및 표 4 에 나타낸 바 와 같이 , 비 교예 5 와 비 교예 6 에서 얻 어 진 정극 활물질 은 , 나트륨 염 수용액 에서 세정 한 실시 예 5 와 비교 하 여 용량 유지 율 이 낮 고 , 전지 성능 이 나빠져 있 었 다 . 또한 , 실시 예 5 와 비교 하 여 , 붕소 를 함유 한 화합물 이 입자 내부 까지 균질 하 게 분포 되 지 않 았 다 . 이 는 예 를 들 면 , 정극 활물질 입자 의 입계 에 나트륨 이 존재 하 지 않 기 때문 으로 생각 된다 .